2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤

2017年11月
部分を追加)

正－＜解説執筆委員 付1.＞
JASS 5N T-601 乾燥単位容積質量試験方法＜解説執筆委員 付1.＞
JASS 5N T-601 コンクリートの乾燥単位容積質量試験方法－＜解説執筆委員 付2.＞
JASS 5N T-602 乾燥単位容積質量促進試験方法＜解説執筆委員 付2.＞
JASS 5N T-602 コンクリートの乾燥単位容積質量促進試験方法－＜解説執筆委員 付3.＞
JASS 5N T-603 アルカリ骨材反応反応試験方法＜解説執筆委員 付3.＞
JASS 5N T-603 コンクリートの反応性試験方法－＜解説執筆委員 付4.＞充填モルタル品質基準(案)＜解説執筆委員 付3.＞
重量モルタル品質基準(案)＜５．２ 調合管理強度および調合強度 （５．１）式＞＜５．２ 調合管理強度および調合強度 （５．１）式＞
ｍSｎ：標準養生した供試体の…・によるコンクリート強度の補正値
ｍSｎ：標準養生した供試体の…・による構造体強度補正値
22（N/mm ）ただし…
（N/mm ）。ただし…

13・
149 ＜５．２ 調合管理強度および調合強度 ｅ．＞
ｅ．標準養生した供試体の…・によるコンクリート強度の補正値
ｍSｎは，特記による。…

16＜６．５ 製造の管理および検査 ａ．＞
・ａ．施工者は，事前に製造の管理および検査に関する…
179＜９．７ 型枠の構造計算 ｅ．（２）＞（２）…規準・指針における長期許容応力度と短期許容応力度
の中央値

23
・
211 ＜９．７ 型枠の構造計算 ｅ．（２）（ⅱ）＞（ⅱ）本会「鋼構造計算規準」，「軽量形鋼構造設計施工指針」
または「木構造設計規準」＜５．２ 調合管理強度および調合強度 ｅ．＞
ｅ．標準養生した供試体の…・による構造体強度補正値
ｍSｎは，特記による。…

＜６．５ 製造の管理および検査 ａ．＞
ａ．施工者は，事前に製造設備の管理および検査に関する…

＜９．７ 型枠の構造計算 ｅ．（２）＞（２）…規準・指針における長期許容応力度と短期許容応力度の平均値＜９．７ 型枠の構造計算 ｅ．（２）（ⅱ）＞（ⅱ）本会「鋼構造設計規準-許容応力度設計法ｰ」，「軽鋼構造設計施工指針・同解説 ＳＩ単位版」または「木質構造設計
規準・同解説ｰ許容応力度・許容耐力設計法ｰ」

24＜９．１１ 型枠の取外しとその後の処置 ｂ．＞
・
ｂ．せき板を取り外した後１１．５に従って検査する。…
223＜９．１１ 型枠の取外しとその後の処置 ｂ．＞
ｂ．せき板を取り外した後１１．８に従って検査する。…

25 ＜１０．２ 施工計画 ｂ．＞
・ｂ．…設備配管類の位置・寸法および型枠のあきを明示する。
227＜１０．２ 施工計画 ｂ．＞
ｂ．…設備配管類の位置・寸法およびかぶり厚さを明示する。

25＜１０．５ 鉄筋の加工 ｃ．＞
・ｃ．鉄筋は，…切断はシアーカッターまたは直角切断機…
235＜１０．５ 鉄筋の加工 ｃ．＞
ｃ．鉄筋は，…切断はシヤーカッターまたは直角切断機…

＜表１０．２ 鉄筋の折曲げ形状・寸法＞

27
・
236

＜表１０．２ 鉄筋の折曲げ形状・寸法＞

2017年11月
部分を追加)

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤

正

30
・
267

JIS R 5204

31
・
268

32
・
269

＜表１１．２ 砂利および砂の試験・検査＞
項 目
試験方法
規 格
安定性 ＪＩＳ Ａ １１１２

＜表１１．２ 砂利および砂の試験・検査＞
項 目
試験方法
規 格
安定性 ＪＩＳ Ａ １１２２

＜表１１．３ 砕石および砕砂の試験・検査＞
項 目
試験方法
規 格
安定性
ＪＩＳ Ａ １１１２

＜表１１．３ 砕石および砕砂の試験・検査＞
項 目
試験方法
規 格
安定性
ＪＩＳ Ａ １１２２

すりへり減量 ＪＩＳ Ａ １１２２

すりへり減量 ＪＩＳ Ａ １１２１

＜表１１．５ コンクリート用化学混和剤の試験・検査＞
項 目
試験頻度
圧縮強度比
１回／５年

＜表１１．５ コンクリート用化学混和剤の試験・検査＞
項 目
試験頻度
圧縮強度比
１回／年

34
・
271

表11.10項目

試 験 方 法養 生 方 法 試 験 の 材 齢(1)構造体コンクリートの圧縮強度の検査
規格

標準養生(2)

５節で定めた材齢(材齢ｍ日)JIS A 1132
および
JIS A 1108

構造体
温度養生

５節で定めた材齢(材齢ｎ日）JIS A 1132
および
JIS A 1108

圧
縮

40
・
282

強
度
コア供試体

５節で定めた材齢(材齢ｎ日)JIS A 1107

試

験

頻

度

表11.10判

定基準・試験は，打込み日，打３回の試験結果の平均
込み工区かつ１５０m3
値は，調合管理強度以またはその端数ごとに上であること１回とし，３回の試験で１ロットを構成する。
・１回の試験において，３回の試験結果の平均
供試体は，任意の１台
値は，品質基準強度にの運搬車から３本採取
３N/mm2を加えた値以する。(3) (4)上であること・試験は，打込み日，打込み工区ごとに１回行う。
・供試体は，任意の１台の運搬車から試料を採取して強度管理用部材を１体作製し，部材の任意の３箇所から１本ずつ抜き取る。

項目

試 験 方 法養 生 方 法 試 験 の 材 齢(1)構造体コンクリートの圧縮強度の検査
規格

標準養生(2)

５節で定めた材齢(材齢ｍ日)JIS A 1132
および
JIS A 1108

構造体
温度養生

５節で定めた材齢(材齢ｎ日）JIS A 1132
および
JIS A 1108圧
縮強１回の試験結果は，品
質基準強度以上であること〔注〕（１）早い材齢において試験を行い，合否判定基準を満たした場合は，合格とする。
（２）工事監理者の承認を得て，供試体成型後，翌日までは２０±１０℃の日光および風が直接当たらない箇所で，乾燥しないように養生して保管することができる。
（３）１日，１工区のコンクリートの量が６００m3程度までの場合，１日，１工区のコンクリートの量を１ロットとしてもよい。
（４）１日，１工区のコンクリートの量が１５０m3未満の場合は，１日，１工区のコンクリートの量を１ロットとし，１ロットの試験回数は１回とし，１回の試験は任意の３台の運搬車から１本ずつ採取した計３本の供試体で行う。

度
コア供試体

５節で定めた材齢(材齢ｎ日)JIS A 1107

試

験

頻

度

・試験は，打込み日，打込み工区かつ４５０m3
およびその端数を１ロットとし，３回／１ロットとする。
・１回の試験において，供試体は，任意の１台の運搬車から３本採取する。(3) (4)・試験は，打込み日，打込み工区ごとに１回行う。
・供試体は，任意の１台の運搬車から試料を採取して強度管理用部材を１体作製し，部材の任意の３箇所から１本ずつ抜き取る。

判

定

基

準

３回の試験結果の平均
値は，調合管理強度以上であること３回の試験結果の平均
値は，品質基準強度に３N/mm2を加えた値以上であること１回の試験結果は，品
質基準強度以上であること〔注〕（１）早い材齢において試験を行い，合否判定基準を満たした場合は，合格とする。
（２）工事監理者の承認を得て，供試体成型後，翌日までは２０±１０℃の日光および風が直接当たらない箇所で，乾燥しないように養生して保管することができる。
（３）１日，１工区のコンクリートの量が６００m3程度までの場合，１日，１工区のコンクリートの量を１ロットとしてもよい。
（４）１日，１工区のコンクリートの量が１５０m3未満の場合は，１日，１工区のコンクリートの量を１ロットとし，１ロットの試験回数は１回とし，１回の試験は任意の３台の運搬車から１本ずつ採取した計３本の供試体で行う。

2017年11月
部分を追加)

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤
表11.13
項目

検
類

種

外観検査
全

査

方

目視またはノギス，スケール，専
門検査治具による
測定

検査頻度

原則として
圧接作業完
了時全数

数
検

43
・
300

表11.13ガス圧接継手の継手部の品質管理・検査

法
方 法

査

判

正

定

基

項目

準

検
類

種

査

方

ガス圧接継手の継手部の品質管理・検査

法
方 法

検査頻度

ｃ．圧接面のずれは，鉄筋径の1/4以下

外観検査

目視またはノギス，スケール，専
門検査治具による
測定

原則として
圧接作業完
了時全数

取

ｃ．圧接面のずれは，鉄筋径の1/4以下
ｄ．圧接部における鉄筋中心軸の偏心量
は，鉄筋径の1/5以下

ｄ．圧接部における鉄筋中心軸の偏心量
は，鉄筋径の1/5以下

全ｅ．圧接部に折曲がりは2°以下。

数

ｅ．圧接部に折曲がりは2°以下。

ｆ．圧接部の片ふくらみ⊿ｈは鉄筋径の1/5以下

検ｆ．圧接部の片ふくらみ⊿ｈは鉄筋径の1/5以下

査

ｇ．過熱による著しい垂れ下がり，へこみ，焼き割れがないこと
ａ．押抜後の圧接部表面の圧接面に対応する位置に割れ，へこみがないこと

ｂ．押抜後の圧接部表面にオーバーヒー
トなどによる表面不整がないこと

熱間押抜法による外観検査目視またはノギス， 原則として
スケール，鏡による 圧接作業完測定
了時全数

３０か所の検査結果で，超音波探傷法準ｂ．圧接部のふくらみの長さは，鉄筋径の1.1倍以上とし，その形状はなだらかであること。ただしSD490の場合は1.2倍以上とする

ｃ．圧接部のふくらみの長さは，鉄筋径の1.1倍以上であること。

抜

基

ｂ．圧接部のふくらみの長さは，鉄筋径の1.1倍以上とし，その形状はなだらかであること。ただしSD490の場合は1.2倍以上とする

ａ．押抜後の圧接部表面の圧接面に対応する位置に割れ，へこみがないこと
目視またはノギス， 原則として
スケール，鏡による 圧接作業完
測定
了時全数

定

ａ．圧接部のふくらみの直径は，鉄筋径の1.4倍以上，ただしSD490の場合は1.5倍以上とする

ｇ．過熱による著しい垂れ下がり，へこみ，焼き割れがないこと

熱間押抜法による外観検査判

ａ．圧接部のふくらみの直径は，鉄筋径の1.4倍以上，ただしSD490の場合は1.5倍以上とするJIS Z 3062（鉄筋コンクリート用異形棒 １検査ロット ａ．不合格箇所数が１か所以下のときは，そのロットを合格とする
鋼ガス圧接部の超音 からランダム波探傷試験方法およ に３０箇所
ｂ．不合格箇所数が２か所以上のときは，
び判定基準）によるそのロットを不合格とする

抜

超音波探傷法取検判定基準は特記による。
JIS Z 3120（鉄筋コ
特記に記載されていない場合は，JIS G
査
ンクリート用棒鋼ガ 検査率は特記
3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）の引張
ス圧接継手の検査方 による強さの規定値を満足した場合を合格と
法）による
する。
〔注〕１検査ロットは，１組の作業班が１日に施工した圧接箇所の数量
引張試験法（超音波探傷法の代替）

ｂ．押抜後の圧接部表面にオーバーヒー
トなどによる表面不整がないこと
ｃ．圧接部のふくらみの長さは，鉄筋径の1.1倍以上であること，ただしSD490の場合は1.2倍以上とする。

３０箇所の検査結果で，JIS Z 3062（鉄筋コンクリート用異形棒 １検査ロット ａ．不合格数が１箇所以下のときは，そのロットを合格とする
鋼ガス圧接部の超音 からランダム波探傷試験方法及び に３０箇所
ｂ．不合格数が２箇所以上のときは，判定基準）によるそのロットを不合格とする

検

判定基準は特記による。
JIS Z 3120（鉄筋コンクリート用棒鋼ガ
特記に記載されていない場合は，JIS G
検査率は特記ス圧接継手の試験方3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）の引張による法及び判定基準）に強さの規定値を満足した場合を合格とよるする。
〔注〕１検査ロットは，１組の作業班が１日に施工した圧接箇所の数量
査

引張試験法（超音波探傷法の代替）

49 ＜１４．４ コンクリートの材料 ａ．＞
・ａ．…工事監理者の承認を受けてＪＩＳ Ａ ５２１０（ポルトランド
343
セメント）…

＜１４．４ コンクリートの材料 ａ．＞
ａ．…工事監理者の承認を受けてＪＩＳ R ５２１０（ポルトランド
セメント）…

＜表１４．１ 小規模鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事における構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度の検査＞「試験頻度」枠内の横罫線＜表１４．１ 小規模鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事における構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度の検査＞「試験頻度」枠内の横罫線の削除

51
・
353

56 ＜１５．２．４ 調合 c．（１５．２．２）式，（１５．２．３）式＞（１５．２．２）
・
ＨＦ ＝ ＨＦｍ＋１．７３σＨ（１５．２．３）
380
ＨＦ ＝ ０．８５ＨＦｍ＋３σＨ

表１５．４．４
項

目

種

類

粒

63
・
414

度

あらかじめ混合された骨材を使用する場合は混合場所
密度・吸水率 に出向き，混合前の骨材から試料を採取し，準拠規格
微粒分量
に従って試験を行う。
塩化物量(NaClとして) なお，試験は，自社または外部の試品 粒形判定実積率 験機関で実施す
る。
質
不純物量
コンクリート製造プラントの貯蔵設
備から試料を採取し，準拠規格にアルカリシリカ 従って試験を行
(1)
う。
反応性
なお，試験は，自社または外部の試験機関で実施する。

表１５．４．４

再生骨材の試験・検査

試験・検査方法
方 法
準拠規格
納品書で確認する。

＜１５．２．４ 調合 c ．（１５．２．２）式，（１５．２．３）式＞（１５．２．２）
ＨＦ ≧ ＨＦｍ＋１．７３σＨ（１５．２．３）
ＨＦ ≧ ０．８５ＨＦｍ＋３σＨ

－

判定基準

試験頻度

仕様書どおりであること｡

全数

試験結果が，表
JIS A 1102 15.4.3に適合すること。
JIS A 1109 試験結果が，表15.4.2に適合す
またはJIS A 1110 ること。
なお，骨材を混JIS A 1103
合して使用する
場合，粒度は混JASS5T-202 合後の骨材が判定基準を満足JIS A 5005 すればよい。
JIS A 5021 解説表15.4.6に附属書B適合すること

時期・
回数

目

種

類

方

粒

納品書で確認す
る。

1回/月

工事開始
前および
工事開始
後随時

2回/月

原コンク
リートが
変化した
時かつ１
回/３か月

〔注〕(1)アルカリシリカ反応抑制対策として，安全（無害）と認められる骨材を使用する場合

度

密度・吸水率
微粒分量
品

塩化物量(NaClとして)再生骨材の試験・検査

試験・検査方法
法
準拠規格

2回/月

質

JIS A 5021 「無害」と判定
附属書Ｄ されること。

項

あらかじめ混合された骨材を使用する場合は混合場所に出向き，混合前の骨材から試料を採取し，準拠規格に従って試験を行う。
なお，試験は，自社または外部の試験機関で実施する。

粒形判定実積率
不純物量
コンクリート製造プラントの貯蔵設
備から試料を採取し，準拠規格にアルカリシリカ 従って試験を行う。
反応性(1)
なお，試験は，自社または外部の試験機関で実施す
る。

－

判定基準

試験頻度

仕様書どおりであること｡

全数

試験結果が，表15.4.3に適合すること。
なお，骨材を混JIS A 1102 合して使用する
場合，粒度は混合後の骨材が判定基準を満足すればよい。
JIS A 1109 試験結果が，表または15.4.2に適合す
JIS A 1110 ること。
JIS A 1103 なお，骨材を混合して使用する
場合，塩化物量JASS5T-202
は混合後の骨材が判定基準を満JIS A 5005 足すればよい。

時期・
回数

2回/月

1回/月

JIS A 5021 解説表15.4.6に附属書B適合すること2回/月

JIS A 5021 「無害」と判定
附属書Ｄ されること。

原コンク
リートが
変化した
時かつ１
回/３か月

工事開始
前および
工事開始
後随時

〔注〕(1)アルカリシリカ反応抑制対策として，安全（無害）と認められる骨材を使用する場合

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤

2017年11月
部分を追加)

正＜解説図１．１ ＪＡＳＳ５Ｎの適用範囲の変遷＞
ＪＡＳＳ５Ｎ-２０１２の適用範囲＜解説図１．１ ＪＡＳＳ５Ｎの適用範囲の変遷＞
ＪＡＳＳ５Ｎ-２０１３の適用範囲＜上から５行目＞
・高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートの調合設計・施工指針（案）・同解説＜上から５行目＞
・高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートの調合設計・
施工指針・同解説＜上から７行目＞
・フライアッシュを使用するコンクリートの調合設計・施工
指針（案）・同解説＜上から７行目＞
・フライアッシュを使用するコンクリートの調合設計・施工
指針・同解説＜上から１６行目＞
・型枠の設計・施工指針案＜上から１６行目＞
・型枠の設計・施工指針

75＜上から３行目＞
デコミッション

＜上から３行目＞
デコミッショニング

84＜下から7行目＞
漏洩＜下から7行目＞
漏えい

99＜下から８行目＞
良い＜下から８行目＞
よい

102＜解説図３．７ コンクリートの圧縮強度の分布と合否判定基準＞ ＜解説図３．７ コンクリートの圧縮強度の分布と合否判定基準＞〔記号〕Fｃ：設計基準強度（品質基準強度あるいは〔記号〕Fｃ：設計基準強度（品質基準強度あるいは
2
2
養生温度補正強度）（Ｎ/mm ）調合管理強度）（Ｎ/mm ）105＜上から１０行目＞…コンクリートの乾燥収縮率の比率（２６週/４週）は，解説図３．１に…

70

72＜上から１０行目＞…コンクリートの乾燥収縮率の比率（２６週/４週）は，
解説表３．１に…

2017年11月
部分を追加)

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤
＜解説表３．１＞
乾燥後材齢（週）１３週

106＜解説表３．１＞
乾燥後材齢（週）
１３週

ＭＦ－４３
６９７

正

ＭＦ－４３
６７９

解説表3.1 中庸熱ポルトランドセメントとフライアッシュを用いたコンクリートの乾燥収縮率（×１０-6）の測定例と材齢４週収縮率に対する２６週収縮率の比４）

解説表3.1 中庸熱ポルトランドセメントとフライアッシュを用いたコンクリートの乾燥収縮率（×１０-6）の測定例と材齢４週収縮率に対する２６週収縮率の比４）

乾燥後材齢（週）

NF-55

M-65

M-55

M-48

MF-55

MF-48

MF-43

乾燥後材齢（週）

NF-55

M-65

M-55

M-48

MF-55

MF-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

237

137

198

208

152

181

219

1

237

137

198

208

152

181

219

4

527

558

531

494

537

557

515

4

527

558

531

494

537

MF-43

557

515

8

677

702

686

651

657

697

651

8

677

702

686

651

657

697

651

13

743

745

728

711

673

717

697

13

743

745

728

711

673

717

679

26

828

760

746

741

687

735

707

26

828

760

746

741

687

735

707

26週／4週

1.57

1.36

1.40

1.50

1.28

1.32

1.37

26週／4週

1.57

1.36

1.40

1.50

1.28

1.32

1.37

〔記号〕N:普通ポルトランドセメント，M：中庸熱ポルトランドセメント，F：フライアッシュ，数値は水結合材比〔記号〕N:普通ポルトランドセメント，M：中庸熱ポルトランドセメント，F：フライアッシュ，数値は水結合材比107＜解説表３．２＞
所定乾燥単位容積質＜解説表３．２＞
所定の乾燥単位容積質量109＜解説表３．３＞
3
所定乾燥単位容積質量（ｔ／m ）＜解説表３．３＞3
所定の乾燥単位容積質量（ｔ／m ）112＜下から２行目＞
岩石学的は＜下から２行目＞
岩石学的な＜解説図３．１２ 右下 JASS５N(改定後)＞ＳＴＡＲＴ

JASS5N＜解説図３．１２ 右下 JASS５N(改定後)＞ＳＴＡＲＴ

JASS5N

骨材の選定

無害

114

化学法
迅速法またはﾓﾙﾀﾙﾊﾞｰ法
JIS A 1145,JIS A 1804

骨材の選定

無害でない〔注〕

無害

化学法
迅速法またはﾓﾙﾀﾙﾊﾞｰ法
JIS A 1145,JIS A 1804

無害でない

材料・調合
の対策

材料・調合
の対策

使用セメント
アルカリ総量混和材

使用セメント
アルカリ総量混和材

無害[注]ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰ法
JASS 5N T-603

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰ法
JASS 5N T-603

無害

無害

無害でない

使用

使用

＜解説表３．６＞
9)・・・評価基準＜解説表３．６＞
11)
・・・評価基準＜下から６行目＞
解説図３．６において使用性に…・＜下から６行目＞
解説表３．６において使用性に…・

140＜下から９行目＞
なお，これらの対応は，ＪＩＳ Ａ ５３０８（レディーミクストコン
クリート）の附属書の規定とも整合させてある。

左記，文面削除

142＜下から３行目＞
１９９７年版ＪＡＳＳ５Ｎ＜下から３行目＞
２００１年版ＪＡＳＳ５Ｎ＜解説 上から３行目＞
高性能AE減水剤および＜解説 上から３行目＞
高性能AE減水剤，硬化促進剤および＜解説 上から１１行目＞
調合設計＜解説 上から１１行目＞
調合＜解説 下から３行目＞
耐寒剤＜解説 下から３行目＞
耐寒促進剤

146

＜解説表５．１＞
2
乾燥単容質(t/m )＜解説表５．１＞
3
乾燥単容質(t/m )147＜解説表５．２＞
2
乾燥単容質(t/m )＜解説表５．２＞
3
乾燥単容質(t/m )＜上から１行目＞
ｆ．本項は，ｃ項の各調合強度（５．１）～（５．３）式における…・＜上から１行目＞
ｆ．本項は，ｄ項の各調合強度（５．２）～（５．３）式における…・

117

143

157

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤
157
＜下から５行目＞
特定すれば良いか＜下から５行目＞
設定すればよいか正2017年11月
部分を追加)

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤

2017年11月
部分を追加)

正160＜上から５行目＞
調合管理強度＜上から５行目＞
調合強度

163＜下から９行目＞…に規定していないが，これは５．２ｃで計画調合に…

＜下から９行目＞…に規定していないが，これは５．１ｃで計画調合に…

180＜上から７行目＞…なお，コンクリートを購入する場合の管理・検査は６．７による。

＜上から７行目＞…なお，コンクリートを購入する場合の品質管理・検査は６．７
による。

183

＜解説 上から３行目＞＜解説 上から３行目＞…ＪＩＳ Ａ ５３０８(レディーミクストコンクリート)７．４「運搬」による。 …ＪＩＳ Ａ ５３０８(レディーミクストコンクリート)８．４「運搬」による。

189＜下から２行目＞…９．９「型枠の検査」および１０．９「配筋および継手の検査」に示す…

＜上から４行目＞
P =K (L +3B +2T +2F )+9.8WH(解7.1)
ここに，P ：コンクリートポンプに加わる圧送負荷(ｋPa)K ：水平管の管内圧力損失(ｋPa/m)
L ：直管の長さ(m)192
B ：ベント管の長さ(m)T ：テーパ管の長さ(m)F :フレキシブルホースの長さ(m)W ：フレッシュコンクリートの単位容積重量(t/m3)
H ：圧送高さ(m)196＜参考文献＞
５）日本建築学会：コンクリートポンプ工法施工指針・
同解説，1994.1＜ｃ．（ⅱ）地震・風圧力による荷重＞
Ｐ＝ｑｈ×Ｃ×Ａ
ただし，Ｐ：風圧力（Ｎ）
Ｃ：風圧係数（一般的な型枠の場合1.2をとれば十分）
212
ｑｈ：地上高さｈ（m）における設計速度圧（N/m）
ｑｈ＝５．８×Vｈ2（kgf/m2），Vｈは地上高さｈ
での設計用風速（m/sec）
2
A：作用面積（m ）＜下から２行目＞…９．９「型枠の検査」および１０．９「配筋の検査」に示す…
＜上から４行目＞
P =K (L +3B +2T +2F )+W 0H ×10-3(解7.1)
2
ここに，P ：コンクリートポンプに加わる圧送負荷(N/mm )2
K ：水平管の管内圧力損失(N/mm /m)
L ：直管の長さ(m)B ：ベント管の長さ(m)T ：テーパ管の長さ(m)F :フレキシブルホースの長さ(m)W 0：フレッシュコンクリートの単位容積重量(kN/m3)
H ：圧送高さ(m)＜参考文献＞
５）日本建築学会：コンクリートポンプ工法施工指針・
同解説，2009.12＜ｃ．（ⅱ）地震・風圧力による荷重＞
Ｐ＝ｑｈ×Ｃ×Ａ
ただし，Ｐ：風圧力（Ｎ）
Ｃ：風圧係数（一般的な型枠の場合1.2をとれば十分）
2ｑｈ：地上高さｈ（m）における設計速度圧（N/m ）2
ｑｈ＝５／８×Vｈ ，Vｈは地上高さｈ（ｍ）
での設計用風速（m/sec）
2
A：作用面積（m ）＜上から９行目＞…施工荷重による縁応力σ０はＭｘを…

＜上から９行目＞…施工荷重による縁応力度σ０はＭｘを…

＜上から１１行目 （解９．３）式＞2
ρ＝１００Ｍｘ／Ｚ（Ｎ・m/mm ）＜上から１１行目 （解９．３）式＞2
σ０＝１００Ｍｘ／Ｚ（Ｎ・m/mm ）＜上から１６行目＞…後述するような付加応力をσ０に…

＜上から１６行目＞…後述するような付加応力度をσ０に…

＜下から９行目＞…施工荷重による縁応力σ０がコンクリート…

＜下から９行目＞…施工荷重による縁応力度σ０がコンクリート…

224＜参考文献＞
９）仮設工業会：風荷重に対する鋼管足場等の安全技術指針と解説，１９８２．１＜参考文献＞
９）仮設工業会：風荷重に対する足場の安全技術指針（ＳＩ単位対応版），２０００．１０

225＜解説 上から７行目＞…〔１０．６鉄筋の組立て解説表１０．１１「代表的な干渉回避の事例」参照〕…

＜解説 上から７行目＞…〔１０．６鉄筋の組立て解説表１０．１２「代表的な干渉回避の事例」参照〕…

237＜下から１１行目＞…鉄筋の切断方法は，シアーカッターによるのが一般的で…

＜下から１１行目＞…鉄筋の切断方法は，シヤーカッターによるのが一般的で…

219＜下から９行目＞
・・・追加した．折曲げ直径の最小値は，JIS G 3112の機械的性
239 質中，曲げ試験の内側半径に対応したものである．やむを得
ず・・・

256

＜解説表１０．１８ [注]（３） ５行目＞
・・・工事監理者の承認を得るこ＜下から９行目＞
・・・追加した．折曲げ直径の最小値は，JIS G 3112の機械的性
質における曲げ試験の内側半径の規定と，フック部分のコンク
リートの割裂破壊や支圧破壊防止の観点を考慮したものであり，
SD490のD51は8d以上としている．やむを得ず・・・＜解説表１０．１８ [注]（３） ５行目＞
・・・工事監理者の承認を得ること．

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤

2017年11月
部分を追加)

正＜下から９行目＞
機械式継手の品質管理・検査は解説表１１．１１による…

＜下から９行目＞
機械式継手の品質管理・検査は解説表１１．９による…

＜下から６行目＞
溶接継手の品質管理・検査は解説表１１．１２による…

＜下から６行目＞
溶接継手の品質管理・検査は解説表１１．１０による…

258＜上から２行目＞＜上から２行目＞…試験方法は，JIS R 5201（セメントの物理試験方法），JIS R…試験方法は，JIS R 5201（セメントの物理試験方法），JIS R
273
5202（セメントの化学分析方法），JIS R 5203（セメントの水和熱測
5202（セメントの化学分析方法）およびJIS R 5203（セメントの水和
定方法〔溶解熱方法〕）およびJIS R 5204（セメントの蛍光X線分析
熱測定方法〔溶解熱方法〕）に規定されている．
方法）に規定されている．

274

JIS R 5204

＜下から７行目＞…骨材製造者から提出された試験成績書によって確認しても良いとしていた。

＜下から７行目＞…骨材製造者から提出された試験成績書によって確認してもよいとしていた。

＜下から２行目＞…骨材製造者から提出された試験成績書によって確認しても良いとした。

＜下から２行目＞…骨材製造者から提出された試験成績書によって確認してもよいとした。

＜解説 上から３行目＞…現場に製造設備を設置してコンクリートを製造する場合，工事現場に設置されたコンクリートを…

＜解説 上から３行目＞…現場に製造工場を設置してコンクリートを製造する場合，工事現場に施工者以外のものによって設置された工場から
コンクリートを…

＜上から２行目＞…フレッシュコンクリートの単位容積質量の管理値（ρｗｓ）
を定める…
286

＜上から２行目＞…フレッシュコンクリートの単位容積質量の判定値（ρｗｓ）
を定める…

274

283

＜上から１９行目＞
・・・定期的に(１回/６か月程度)に・・・＜上から１９行目＞
・・・定期的(１回/６か月程度)に・・・

289＜下から６行目＞
3…１日の打込み量が４５０m 未満の場合は，…

＜下から６行目＞
3…１日の打込み量が４５０m 以下の場合は，…

291＜上から１４行目＞…を選定することが重要である。解説表１１．８に示す…

＜上から１４行目＞…を選定することが重要である。解説表１１．７に示す…

＜下から１２行目＞＜下から１２行目＞
検査の時期・回数は，打込み日ごと，打込み工区ごと，かつ検査の時期・回数は，原則として，打込み日，打込み工区ごと，
293
33150m またはその端数ごとに1回試験を行い，3回の試験で1ロット かつ450m を1ロットとして，3回/1ロット試験を行うこととした．
の検査を行うように改めた．
301＜下から９行目＞…品質管理・検査の項目を表１１．１２に示した。…

312＜上から１１行目＞＜上から１１行目＞…・本会「フライアッシュを使用するコンクリートの調合設計・施工 …・本会「フライアッシュを使用するコンクリートの調合設計・施工
指針（案）・同解説」，「高炉スラグ微粉末を使用するコンクリート
指針・同解説」，「高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートのの調合設計・施工指針（案）・同解説」を…
調合設計・施工指針・同解説」を…
＜上から８行目 「αa＝・・・」の式の分子＞α a0α mμ a＋・・・＜下から９行目＞…品質管理・検査の項目を表１１．１３に示した。…

＜上から８行目 「αa＝・・・」の式の分子＞
α a0＋α mμ a＋・・・

2017年11月6 (
建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事（２０１３年２月刊行 第４版第１刷）
正 誤 表
頁
誤
＜空白部＞

2017年11月
部分を追加)

正＜下表を追加＞[参考](解13.1)式中の係数α，βの測定例

328

W/C
(％)

スランプ
(cm)

61

18

61

15

49
43

12
15

単位セメント量(kg)

練上がり温度実測値
(℃)

306
306
306
296
296
372
394

28.0
30.5
27.8
28.1
28.3
28.2
31.2

α

β

0.4

1.8

1.0

2.7

0.5
1.8

3.0
3.4

343

＜下から１３行目＞…ポルトランドセメントを使用する場合も考えられるため，
ＪＩＳ Ａ ５２０１に規定する…

＜下から１３行目＞…ポルトランドセメントを使用する場合も考えられるため，
ＪＩＳ R ５２１０に規定する…

345＜下から２行目＞…，短い場合は，所定乾燥単位容積質量の管理は…

＜下から２行目＞…，短い場合は，所定の乾燥単位容積質量の管理は…

407＜上から２行目＞
骨材の絶乾密度と吸水率は，４．３骨材の品質と同じ値とした。

＜上から２行目＞
骨材の絶乾密度と吸水率は，４．３骨材の砂利および砂の品質と同じ値とした。

419＜上から１行目＞…被覆材を施すことを前提に，表３．３に示す…

＜上から１行目＞…被覆材を施すことを前提に，表３．２に示す…

421＜上から８行目＞…コンクリート表面に設けていることから，表３．３に示す…

＜上から８行目＞…コンクリート表面に設けていることから，表３．２に示す…

432＜上から１行目＞…充填モルタルのうち，遮へい壁の増設や…などの主に遮へい性能を確保する…

＜上から１行目＞…充填モルタルのうち，遮蔽壁の増設や…などの主に遮蔽性能を確保する…

＜解説表１５．６．２ 充填ﾓﾙﾀﾙの品質管理・検査＞
項目
試験方法
流動性（コン
土木学会「充てんモルタル
システンシー）の流動性試験方法」（ＪＳＣＥ－５４１）＜解説表１５．６．２ 充填ﾓﾙﾀﾙの品質管理・検査＞
項目
試験方法
流動性（コン
土木学会「充てんモルタル
システンシー）の流動性試験方法（案）」（ＪＳＣＥ－F５４１）

膨張収縮率

膨張収縮率

433

土木学会「充てんモルタルのブリーディング率および膨張率試験方法」（ＪＳＣＥ－Ｆ５４３）＜下から７行目＞…供試体温度を測定室温度に近づけておく，２４時間の放冷でほぼ測定室温度になることが…
451 ＜下から５行目＞…供試体は速やかにもとどおりに被覆し，…

458

459

土木学会「充てんモルタルのブリーディング率および膨張率試験方法」（ＪＳＣＥ－Ｆ５４２）＜下から７行目＞…供試体温度を測定室内温度に近づけておく，２４時間の放冷でほぼ測定室内温度になることが…
＜下から５行目＞…供試体は速やかに元どおりに被覆し，…

＜下から４行目＞…前の期間とは上下逆の位置にして貯蔵する。

＜下から４行目＞…前の期間とは上下逆の位置にして保存する。

＜付４ １．適用範囲 １行目＞
遮へい性能

＜付４ １．適用範囲 １行目＞
遮蔽性能

＜付４ １．適用範囲＞
この基準は，充填モルタルのうち，遮へい壁の増設や…

＜付４ １．適用範囲＞
この基準は，充填モルタルのうち，遮蔽壁の増設や…

＜付４ ２．引用規格＞
ＪＡＳＳ５ Ｔ-５０３ コンクリートの沈降量測定方法＜付４ ２．引用規格＞
ＪＡＳＳ５ Ｔ-５０３ コンクリートの沈降量試験方法＜付４ ４．試験方法 （４）沈降量＞
沈降量の測定は，ＪＡＳＳ５ Ｔ－５０３（コンクリートの沈降量測定方法）による＜付４ ４．試験方法 （４）沈降量＞
沈降量の測定は，ＪＡＳＳ５ Ｔ－５０３（コンクリートの沈降量
試験方法）による＜解説表10．4 機械的性質（JISG3112-2010の表3 機械的性質） ＜解説表10．4 機械的性質（JISG3112-2010の表3 機械的性質）＞＞230 表中 6行目
表中 6行目・SD345 350～440
・SD345 345～440